92 10 



Vægtfylden af det krystalliserede Arsen er bestemt ved overensstemmende 

 Forsøg af flere Forskere, saaledes fandt: 



Berzelius 5,70 



Herapati i 5,07 



Lavoisier 5,72 



Bettendorff .... 5,73 

 Gennemsnittet af disse er 5,71, hvilket giver Atomvoluminet: 13,1. 



Varmefylden bestemtes af Bettendorff og Wüllner 1 ) til 0,0880, hvilket giver 

 A to m var men 6,23. 



(/9) Sortegraat, amorft Arsen. Ilittorf fremstillede denne Modifikation 

 ved Sublimation i en rask Brintstrøm i et tungtsmelteligt Rør, hvis ene Ende var Uformigt 

 ombøjet og ved Hjælp af et Oljebad opvarmedes til 210° — 220°. lian beskriver det paa 

 denne Maade erholdte Produkt som et smukt, sort, glindsende Spejl, der let falder fra 

 Horet i tynde, spröde Skorper. — Jeg benyttede til Fremstillingen et almindeligt, lige 

 Forbrænd ingsrør , omtrent dobbelt saa langt som Forbrændingsovnen ; i et knæbøjet Rør 

 vil der altid ved Bøjningen afsætte sig lidt krystalliseret Arsen, som det senere er ret 

 vanskeligt at fjerne. Den forreste Del af Røret var omgivet af en cylindrisk Kappe af 

 Jern, i hvilken Temperaturen blev holdt ved 190° — 200°, altsaa noget lavere end angivet 

 af Ilittorf. .Mange Gange gentagne Forsøg havde nemlig vist, at man derved erholdt et 

 betydeligt større Udbytte. Til Opnaaelsen heraf iagttoges endvidere følgende : Temperaturen 

 holdtes under Sublimationen saa lav som muligt, da ellers Størstedelen af Arseniken af- 

 sætter sig umiddelbart foran Glodningsstedet i krystalliseret Form. Af samme Grund 

 sublimeredes ved meget lavt Tryk, 2 — 3 Ctm., idet Roret sattes i Forbindelse med en 

 kraftigt virkende Aspirator. — Der vedligeholdtes en jevn IJrintstrøm. 



Paa denne Maade erholder man let betydelige Mængder af denne Form, der sætter 

 sig som en fast, 2 — 3 Mm. tyk Skorpe paa Uøret og let losnes efter Afkøling. -- Stoffet 

 er ikke sort (som det tynde Spejl, der faas ved Sublimation ved højere Tryk og Temperatur), 

 men mørkegraat, metalglindsende og paa den indvendige Side ru og bedækket med 

 Knopper og Blærer. Det er -- som tidligere fundet -- fuldkommen holdbart i Luften og 

 forandrer aldeles ikke sit Udseende ved Henliggen. 0,7253 Gr. gav ved Iltning med Sal- 

 petersyre, Indtørring og svag Glødning med en afvejet Mængde Blyilte 1,1115 Gr. As 2 5 

 (beregnet 1,1121 Gr.). » 



Det synes at angribes mindre let af Klor og Salpetersyre end den krystallinske 

 Form. Til Bestemmelse af Iltningsvarmen blev det fint pulveriserede Stof opløst i Brom- 

 vand i en Platinkolbe, der indeholdt 500 Gr. Vand. Arsenikken var tilstede i Overskud, 



'I Poggendorffs Annal. Ild. 133, p. 293. 



